48 



SOMA DILATAZIONE DEL SOLFO FUSO, 



I. Dilatazione del solfo versine. 



Temperatura 



del terni. 



ad aria 



t 



130° 



135 



140 



145 



150 



151 



152 



153 



154 



155 



156 



157 



158 



159 



160 



161 



162 



163 



164 



165 



166 



Volume specifico 



del 



solfo 



W 



0,55716 

 0, 55857 

 0,55990 

 0,56122 

 0, 56254 

 0, 56280 

 0, 56305 

 0, 56330 

 0, 56355 

 0, 56379 

 0, 56403 

 0,56426 

 0, 56446 

 0,56454 

 0,56458 

 0,56463 

 0, 56469 

 0, 56475 

 0,56481 

 0, 56488 

 0, 56495 



Aumento 



di w> medio 



per ì' 



A 



0,000 282 

 266 

 264 

 264 

 260 

 250 

 250 

 250 

 240 

 240 

 230 

 200 

 080 

 040 

 050 

 060 

 060 

 060 

 070 

 070 



Temperatura Volume specifico 



del terni, 

 ad aria 



t 



166° 



167 



168 



169 



170 



175 



180 



185 



190 



195 



200 



205 



210 



215 



220 



225 



230 



235 



240 



245 



250 



del 



solfo 



W 



56495 

 56503 

 56511 

 56520 

 56530 

 56584 

 56652 

 56720 

 56793 

 56869 

 56950 

 57034 

 57122 

 57212 

 57304 

 57400 

 57498 

 57600 

 57704 

 57812 

 57912 



Aumento 



di tu medio 



per 1° 



A 



0,000 



080 

 080 

 090 

 100 

 108 

 136 

 136 

 146 

 152 

 162 

 168 

 176 

 180 

 184 

 192 

 196 

 204 

 208 

 216 

 218 



É facile vedere che il minimo di dilatazione cade tra 159°, e 160° e che il vo- 

 lume specifico del solfo precipitato dall' iposolfito sodico è sensibilmente uguale a 

 quello del solfo naturale studiato da Pisati; le differenze cadono nella 4 a decimale. 



II. Dilatazione del solio già scaldato a 250°. 



. Adoperando lo stesso solfo che ho tenuto per più di due ore a 250° ho fatto una 

 seconda serie di sperienze che ha fornito i seguenti risultati. 



